408 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



thode absolue faites jusqu'ici et où, dans les cas les 

 plus favorables, l'étalon auxiliaire était en platine iridié, 

 la mesure de la température de celui-ci était aussi im- 

 portante en général que celle de la régie étudiée ; elle 

 exigeait donc les mêmes précautions, à cela prés tou- 

 tefois que la deuxième auge étant généralement main- 

 tenue à une température peu éloignée de celle du 

 laboratoire, la conserve plus facilement. 



Or, grâce à la faible dilatation de l'invar on pourra, 

 dans des cas analogues, tolérer des incertitudes beau- 

 coup plus grandes qu'autrefois dans la mesure de la 

 température de la deuxième auge ; et même, dans l'em- 

 ploi d'un invar exceptionnellement réussi (voir p. 258 

 et fig. 3) en être presque complètement dispensé. 

 Cette simplification est importante, car dans un travail 

 aussi pénible que celui de la mesure d'une dilatation, 

 la surveillance continue d'une deuxième auge impose à 

 l'observateur un surcroît de fatigue avec lequel il faut 

 compter. 



Les changements de longueur qu'éprouve une règle 

 d'invar bien étuvée, dans le temps de la mesure d'une 

 dilatation, sont tout à fait inappréciables, et le seul 

 inconvénient que peut présenter une telle règle résul- 

 tera de son oxydabilité qui, quoique faible, pourra se 

 manifester par une attaque du bord des traits après un 

 séjour prolongé dans l'eau. Mais on peut éviter cet 

 inconvénient par des incrustations de platine ou de nic- 

 kel, ou simplement en laissant la règle dans l'air, en- 

 fermée dans une auge bien isolée. 



Une règle d'invar ne conviendra qu'exceptionnelle- 

 ment comme étalon auxiliaire dans le cas d'une déter- 

 mination relative, précisément parce qu'elle se trouve 



